426 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



tener un produelo hidráulico determinado, no obstante, ella no 

 basta para que sea aceptado en la práctica, pues es necesario que 

 represente algunas cualidades que [dependen de su elaboración, 

 cochura, molienda, cernido y conservación. 



La cocción de las cales en la fábrica del Sr. Bialet se haceá alta 

 temperatura, como lo indican las piedras cementosas semi-vitrifl- 

 cadas que se obtienen de los hornos. 



Este, sistema de calcinación tiene la ventaja deque todas las cales 

 límites contenidas en las calizas, se convierten en cementos, evi- 

 tando así los espansivos que son tan perjudiciales en estos pro- 

 ductos, pero en cambio exijen un ensilaje prolongado. 



Bajo este punto de vista nada tejemos que observar en las 

 muestras ensayadas. 



TENUIDAD 



Hemos cernido la cal sucesivamente por las telas de ensayo de 

 900 mallas y 5000 mallas por centímetro cuadrado, obteniendo 

 como residuo: 



Por la tela de 900 mallas 2 "¡o 



Por la tela de 5000 mallas 16.4 "/o 



Total 18.4 °/„ 



Cernido igualmente el cemento hemos obtenido : 



Por la tela de 900 mallas O "/o 



Por la tela de 5000 mallas 12.10 "j' 



Total .., 1-2.10 »/„ 



Estos resultados son sumamente favorables y demuestran 

 que, en la fábrica «La Primera argentina» del Sr. Bialet, la mo- 

 lienda y cernidura desús productos, han alcanzado un grado de 

 perfección notable. 



En efecto, los reglamentos franceses, alemanes, austríacos, ru- 

 sos y suizos y el «Metropolitan boarof Works» inglés, admiten 

 como tolerancia hasta un 20 °/o de residuos en telas de 900 mallas, 

 mientras que el cemento de «La Primera Argentina» no deja nin- 

 guno, y la cal solo 2 %, es decir Vio de la tolerancia. 



